670 



DU PLATRE 



Le plâlie au tamis de soie, à modeler; — très fin, 

 destiné aux beaux enduits et aux moulures fines. 



La fleio- de pldlre ou plaire à la pelle, employé 

 comme mastic pour octer les moulures et enduits 

 fins. 



Le plâtre est d'autant plus résistant qu'il 

 est gros ; très fin, il se gonfle beaucoup par 

 sa combinaison avec l'eau, mais ne donne 

 pas des ouvrages solides et ne peut être em- 

 ployé que pour les parties décoratives. 



L'essai d'un plâtre se fait facilement : dans 

 un verre contenant 200 centimètres cubes 

 d'eau, on délaye 100 grammes de plâtre. Si 

 les grains se précipitent au fond du vase, le 

 plâtre est mauvais (pas assez ou trop cuit) ; 

 si la pâte reste à l'état de consistance molle 

 et qu'une partie de l'eau surnage, le plâtre est 

 médiocre (éventé, mort, ou contient de nom- 

 breuses parties mal cuites) ; le plâtre est de 

 bonne qualité quand toute la masse se prend 



gnée 



Fig-. 9S. — Auges pour le gâchage du plâtre, 



en devenant dure et ferme, sans eau sura- 

 bondante ; le produit est parfait (1) lorsque 

 ce dernier résultat est obtenu avec 325 centi- 

 mètres cubes d'eau pour 100 grammes de 

 plâtre. 



Le plâtre seul, mélangé à l'eau, forme un 

 mortier, sans le secours du sable indispen- 

 sable pour les chaux et les ciments. 



On a reconnu qu'au point de vue de la soli- 

 dité du mortier de plâtre, et de sa durée, il 

 ne faut pas qu'il soit uniquement composé de 

 sulfate de chaux déshydraté chimiquement 

 pur, qui se gonfle très bien avec l'eau, mais 

 ne présente aucune consistance ; c'est ce qui 

 explique les insuccès des fours très bien 

 combinés pour obtenir de semblables pro- 

 duits. Le gypse du bassin parisien contient 

 de 13 à 20 ()/0 de matières étrangères (carbo- 

 nate de chaux, argile, matières organiques), 

 et donne un produit très estimé, de qualité 

 exceptionnelle, aussi bien pour la construction 

 complète des maisons que pour les tra- 

 vaux les plus délicats, avec lequel ne peuvent 



(1) Ce procédé aurait été indiqué par Payen. 



rivaliser les plâtres de l'Autunois et du Dau- 

 phiné obtenus avec des gypses très purs. 



Il est plus que probable que ces matières 

 inertes, ainsi que les fragments incuits et 

 biscuits (utilité d'une cuisson non uniforme 

 obtenue avec le four culée), jouent le rôle 

 de sable dans le mortier de plâtre ; d'ailleurs, 

 pour certains travaux de fumisterie et de 

 carrelage, les ouvriers ajoutent, pour re- 

 larder la prise, des matériaux divers (terre, 

 cendres de houille, coke, gravas piles, etc.), 

 auxquels ils donnent le nom de musique ; le 

 plâtre contenant 15 à 20 0/0 d'impuretés di- 

 verses, est donc excellent pour les gros 

 œuvres (2). 



Quand on ajoute du plâtre àl'eau, au début 

 de l'opération il se forme un mélange, puis 

 il y a combinaison chimique accompa- 

 d'un dégagement de chaleur d'autant 

 plus élevé que le plâtre est plus frais 

 et meilleur; l'eau disparaît alors en 

 grande partie, les particules de sulfate 

 de chaux hydraté s'agglomèrent en pe- 

 tits cristaux qui se feutrent les uns 

 dans les autres, et le plâtre fait prise au 

 bout de quelques instants: aussi faut- 

 il ne le préparer ou le gâcher qu'en pe- 

 tites portions. 



Le plâtrier se sert d'une auge en 

 bois, d'une truelle en cuivre (et non en 

 fer qui décomposerait le sulfate de 

 chaux en donnant naissance à du sul- 

 fate de fer). Suivant les localités, les auges 

 sont à section trapéziforme Â (fig. 98) ou 

 triangulaire B. 



On commence par mettre de l'eau dans 

 l'auge, on y distribue le plâtre à la truelle, on 

 attend quelques instants, puis on le remue en 

 tous sens en écrasant et en broyant les mottes 

 à la main et à la truelle ; avant de l'utiliser, le 

 maçon laisse le plâtre se couder, c'est-à-dire 

 prendre un peu de consistance, puis il s'en 

 sert le plus rapidement possible, car le 

 plâtre coudé prend très vite. Après chaque 

 opération il faut nettoyer et gratter soigneu- 

 sement l'auge. 



Le volume d'eau à employer varie un peu 



(2) On avait étayé beaucoup d'hypothèses à ce su- 

 Jet ; Foiircroy croyait que la petite qu.anlité de car- 

 bonate de chaux, contenue dans le fîypse du bassin 

 "parisien, se transformait en chaux vive lors de la 

 cuisson, ce que nient Gay-Lussac. Pelouze et Frémy, 

 pour lesquels, malgré son état de division et la pré- 

 sence de la vapeur d'eau, le carbonate de chaux 

 n'est pas chauffé à une température suffis.inle pour 

 se transformer en chaux vive, Thenard avait proposé 

 d'ajouter 12 0/0 de carbonate de chaux en poudre 

 (blanc de Meudon, ou craie) au plâtre fin. 



■j-imi. 



